( 325 ) 



passe, à la pression ordinaire, et par une élé\'ation suftisanLe de tempéra- 

 ture, de l'état solide à l'état gazeux; si l'on augmente la pression, le car- 

 bone devient liquide, se trouve en surfusion et peut alors prendre dans 

 bien des cas un aspect cristallin. 



» Nous avons répété aussi les expériences de reproduction du diamant 

 au moyen de l'argent brusquement refroidi. Nous n'avons jamais obtenu, 

 dans ces nouvelles recherches, quedu diamant noir; nous avons rencontré, 

 il est vrai, avec ce diamant noir, des matières transparentes affectant au 

 microscope, à première vue, des formes d'octaèdres ou de cubes et qui 

 disparaissent lentement par une série d'attaques successives et très éner- 

 giques à l'acide sulfurique concentré. Il est très important demulti|)lier le 

 nombre des attaques au chlorate de potassium et à l'acide azotique si l'on 

 veut enlever tout l'argent qui imprègne le diamant noir. 



» Nous rappellerons que, dans nos premières recherches sur ce sujet, 

 il nous a été possible de faire une combustion de 6™^'' de diamant noir qui 

 nous a fourni aS"'^'" d'acide carbonique. 



» A la suite des différents essais que nous venons de mentionner, et 

 après les traitements multiples dont il a été parlé an commencement de ce 

 travail, nous avons pu réunir lo'"»', 5 de petits fragments plus denses que 

 l'iodure de méthylène. Un dixième environ était formé de diamants noirs, 

 le reste composé de grains transparents renfermait un assez grand nombre 

 de diamants à crapauds. 



» La combustion en a été faite à looo", dans un tube de porcelaine ver- 

 nissée à l'intérieur et à l'extérieur, fermé par des ajutages en verre. On 

 arecueilliet pesé 0,0496 d'acide carbonique. Dans la nacelle, on a retrouvé 

 après la combustion o,oo25 d'une substance incombustible formée de 

 grains transparents dont la présence était due sans doute à l'emploi dans 

 quelques-unes de nos expériences d'une fonte riche en silicium. Ce résidu 

 disparaît presque totalement après plusieurs traitements successifsde quatre 

 heures chacun à l'acide sulfurique bouillant, puis à l'acide fluorhvdrique 

 titrant de 70 à 80 d'anhydride. Il ne restait finalement que deux ou trois 

 parcelles de siliciure de carbone nettement reconnaissable à son aspect et 

 à sa forme cristalline. 



» Le poids delà matière combustible dans l'oxygène a donc été de 0,01 3 

 et le poids de lacide carbonique recueilli de os%o496. En prenant 12 pour 

 poids atomique du carbone et 16 pour celui de l'oxygène, on devrait théo- 

 riquement recueillir 0,0477 d'acide carbonique. 



» En résumé, dans les conditions différentes où nous nous sommes 



